( «9^ ) 



« M. Pelocze présente au nom de M. Jacobi un certain nombre de mé- 

 dailles de différents modules frappées avec des alliages de platine et d'iri- 

 dium, fondus au laboratoire de l'École Normale par les procédés de 

 MM, H. Sainte-Claire Deville et Debray. Ces matières ont la composition 

 suivante : 



I. II. III. 



Platine 80 Platine 90 Platine gS 



Iridium ... 20 Iridium .... 10 Iridium .... 5 



100 ,100 100 



» Elles ont été laminées, d'après l'observation de M. Jacobi, à froid et 

 sans recuit, avec une extrême facilité, présentant les qualités des métaux les 

 plus ductiles. Elles ont pris sous le balancier un poli aussi parfait que le 

 poli des coins, accusant, pour les alliages riches en iridium, une dureté 

 \xi\ peu plus grande que celle de l'or à 0,916. Cette dureté est en proportion 

 de la quantité d'iridium qui s'y trouve, tout aussi bien (^e la résistance de 

 l'alliage à l'action de l'eau régale, laquelle devient presque complète à partir 

 du titre de 20 pour 100 d'iridium. 



» Parmi les échantillons déposés sur le bureau de l'Académie se trouvent 

 deux médailles, l'une de 63 milUmètres à l'effigie de l'Empereur Nicolas, 

 l'autre de 4 1 millimètres à l'effigie de l'Empereur Alexandre I". Ces médailles 

 ont été fabriquées avec du minerai de platine des mines de Nischny-Tagilsk 

 appartenant au prince Démidoff et apporté par M. le général de Rachette. 

 Le rainerai fondu directement par les procédés de MM. Deville et Debray 

 a donné un alliage composé, d'après l'analyse de M. Deville, de 



Platine 92)6 



Iridium '7,0 



Rhodium o ,4 



— « — 

 100,0 



» Cette matière s'est laminée avec une perfection aussi grande que les al- 

 liages fabriqués directement; elle a résisté à luie épreuve des plus con- 

 cluantes, en permettant la fabrication d'une médaille dont le relief dépasse 

 5 millimètres, ce qui n'avait jamais été fait, même avec le platine pur. La 

 matière, quoique devenue très-dure par un écrouissage très-énergique, s'est 

 relevée avec une grande uniformité pour fournir à la saillie de la figure la 



•V . 



